( 455 ) 



axant leur fusion possèdent fies résistances électriques dont la variation 

 est une fonction linéaire de la température. En voici cpielqucs exemples : 



Résistance, en ohms, de /ils de i""" de diamètre. 



Pt o, i4o -t- o,ooo325< 



Pl-H lo pour looRli. 0,335 4- o,ooo35oi 

 Cu o,o32 -1- 0,000101 1 



Cu]h- lopounooSn. o, r5o -H 0,000 109 < 

 Cu + ?.o pour 100 Ni. 0,420 -+- 0,0001 lot 

 Ag 0,023-1-0, 000 1 o5 1 



)) On remarquera que le cuivre, l'argent et leurs alliages ont un coeffi- 

 cient d'accroissement sensiblement identique et voisin de o,oooio5; celui 

 du platine et de ses alliages est trois fois plus grand. D'une façon générale, 

 l'introduction de petites quantités de matières étrangères dans un métal 

 élève sa courbe de résistance en la déplaçant parallèlement à elle-même. 



» L'argent a donné lieu à une particularité intéressante. Quand on l'a 

 chauffé dans l'oxygène, sa courbe de résistance est restée parfaitement 

 rectiligne, ses propriétés mécaniques n'ont pas été modifiées et son point 

 de fusion a été trouvé égal à 945°, température pratiquement identique à 

 celle de 954° donnée par M. Violle. Quand on l'a chauffé, au contraire, 

 dans l'hydrogène, toutes ses propriétés se sont modifiées à partir de 65o°; 

 la résistance électrique s'est accrue plus rapidement que dans l'oxygène; 

 le métal, après refroidissement, possédait une fragilité extrême : ou ne 

 pouvait plier sans les rompre des fils de o™"',25 de diamètre. Enfin, le 

 point de fusion s'est abaissé agio". Le métal prend un aspect terne qui 

 rappelle celui du palladium obtenu par la décomposition de son hydrure. 

 Ces faits montrent que l'argent absorbe l'hydrogène au rouge. Je me suis 

 assuré que la quantité d'hydrogène absorbé est insuffisante pour former 

 une combinaison définie et que le métal n'en retient pas, après refroidisse- 

 ment, une quantité appréciable. 



» Un grand nombre de métaux présentent, comme le fer, des transforma- 

 tions moléculaires brusques, se produisant à des températures bien déter- 

 minées. Les résistances électriques éprouvent, à ces températures, des 

 variations brusques dans leur loi d'accroissement. Mais leur valeur absolue 

 n'éprouve aucun changement en passant par un point de transformation, 

 comme elle le fait aux points de fusion. Les courbes ci-jointes donnent 

 différents exemples de ces phénomènes. Le plus net a été observé avec un 

 alliage de composition Cu = 70, Ni = 18, Fe = 11. Les températures de 



C. R., 1890, 2« Semestre. (T. CXI, N° 12.) '^" 



